s 



462 NOUVELLES RECHERCHES 



Ainsi, entre une tige réchautt'ée et refroidie aussi lentement 

 que le permettent des opérations industrielles et un fil refroidi 

 avec toute la vitesse possible, le changement de la dilatabilité 

 est de 1,18 .10-^. La vitesse du refoidissement est si efficace 

 qu'on peut en suivre l'effet en connexion avec les dimensions 

 transversales des échantillons trempés. 



Actions mécaniques de fabrication. — Ces actions ont comporté 

 essentiellement un forgeage, un étirage ou un laminage à froid, 

 et toutes ces actions se sont montrées propres à abaisser la 

 dilatabilité de l'invar, même sur des barres de forte section. Le 

 laminage a été effectué en vue de l'obtention de rubans servant 

 aux mesures géodésiques ; l'étude de ce traitement n'a pas été 

 ystématisée, mais on a pu se convaincre qu'il provoquait des 

 abaissements de la dilatabilité à peu près équivalents à ceux 

 d'étirages produisant les mêmes allongements. Les expériences 

 principales ont été faites sur des fils, obtenus par le laminage 

 à chaud jusqu'à 5 mm, suivi d'étirages interrompus par les 

 recuits ou les trempes destinés à adoucir le fil et à permettre 

 ainsi de poursuivre l'opération sans crainte de rupture. 



Le diamètre du dernier recuit ou de la dernière trempe a 

 toujours été noté, et c'est à partir de ce diamètre qu'a été 

 compté l'allongement, duquel dépend l'écrouissage. Le tableau 

 ci-après résume ces expériences. Comme dans le précédent, 

 Aa désigne la variation à partir de l'invar naturel ; A'a repré- 

 sente le changement compté en partant du fil recuit ; 



Diamètre 



de Allongement 



départ. pour 100. ^a. \'a. 



1,65 +0,21.10-fi 



1,80 19 -0,33 » -0,59.10-" 



1,95 40 -0,72 » -0,93 » 



2,09 60 -1,15 » -1,36 • 



2,20 78 -1,38 ■' -1,59 » 



2,40 112 -1,42 » -1,63 » 



f 



\ 



1,65 -0,53 * -0,74 



2,09 60 -1,18 » -1,39 



Trempé. ' 2,20 78 -1,53 » -1,74 



j 2,44 116 -1,42 » -1,63 



f 2,60 148 -1,50 » -Ij'î'l 



